﻿304 



stellte Spezia folgende Versuche an, um zu prüfen, ob die Farbenwand- 

 lung des Zirkon etwa durch Überführen eines Metalloxydes in ein an- 

 deres, unter Hülfe des äussern Luftmittels die Ursache des bekannten 

 Wechsels sei. Man weiss, dass alle gefärbten Zirkone etwas oxydirtes 

 Eisen enthalten und manche die Farbe beim Erhitzen nicht ganz ver- 

 lieren, sondern noch zuletzt grünlich bleiben. Einige röthliche Zirkone 

 von Ceylon wurden durch Hitze entfärbt und dann, an Platindraht auf- 

 gehangen, in dieselbe Spiritusflamme gebracht, theils in den oxydirenden, 

 theils in den reducirenden Theil. Nach beiläufig 25 Minuten hatte die 

 Reductionsflamme nichts geändert, die Oxydationsflamme hatte aber die 

 eingebrachten Stücke wieder geröthet, doch etwas schwächer, als sie an- 

 fangs gewesen, unbeschadet der Durchsichtigkeit und des Glanzes. Wurden 

 darauf wieder geröthete Exemplare in die Reductionsflamme, die ungefärbt 

 gebliebenen in die Oxydationsflamme gebracht, so wurden jene farblos, 

 diese roth. Ebenso verhielt sich wiederholt ein grösserer Kry stall in einer 

 Löthrohrflamme , wobei deutlich zu sehen, dass der Farbenwechsel von 

 aussen nach innen fortschritt. Um der Einrede zu entgehen, dass beide 

 Flamm entheile wegen ihrer verschiedenen Temperatur ungleich gewirkt 

 haben könnten, wurden 3 entfärbte Krystalle in einem offenen Rohre mit 

 Sauerstoffstrom, drei andere in einer, bis auf eine höchst freie Öffnung ge- 

 schlossene Röhre, um die freie Wirkung der äussern Luft auszuschliessen, 

 demselben Hitzegrade ausgesetzt. Jene wurden roth, die letzten blieben 

 entfärbt, wurden aber wieder ebenso roth, als man sie zu den drei anderen 

 in den Sauerstoffstrom brachte. Endlich wurde ein entfärbter Zirkon in 

 einen Piatintigel auf constanter hoher Temperatur erhalten und abwech- 

 selnd ein Sauerstoff- und ein Kohlenoxydstrom darauf geleitet, ganz unter 

 gleichen Erfolgen wie im oxydirenden und reducirenden Theile der Flammen. 

 Der Verlust der rothen Farbe und ihr Übergang in's Grüne und zum 

 Theil Farblose entspricht also einer Reduction des Sesquioxydes auf Prot- 

 oxyd und auch der Thatsache, dass manche rothe Zirkone, vielleicht wegen 

 eines stärkeren Eisenoxydgehaltes, zwar nicht ganz entfärbt, aber doch 

 auf das der untern Oxydationsstufe entsprechende Grün herabgebracht 

 werden. Zwischen diesem Farbenwechsel und der bekannten Verdichtung 

 der Zirkonerde durch Hitze besteht wohl kein Zusammenhang, weil letzter 

 auch bei natürlich farblosen Zirkonen eintritt und manche rothe, wie 

 solche von Espally, erst bei der Schmelzhitze ihre Dichtheit ändern und 

 doch schon vorher an Farbe verloren haben. Jedenfalls gilt es hier Mo- 

 lekularveränderungen und damit verbundenen allotropen Zuständen. Auch 

 die Phosphorescenz , die mit der Verfärbung in der Hitze wächst, hängt 

 mit dieser nicht direkt zusammen, da sie oft schon vor dem Verluste der 

 Farbe gesehen wird und an manchen Stücken wiederholt zu gewinnen ist, 

 ohne dass die Farbe sich ändert. Anders beim Gadolinit, wo die Phosphores- 

 cenz beim Wechsel des dunklen durchsichtigen Grün in lichtes trübes 

 Grün eintritt. Ähnliche Versuche stellte der Verfasser mit Idokrasen von 

 der Mussaalp an. In der Oxydationsflamme wurde der Idokras roth, in 

 der Reductionsflamme grün. Spezia, indem er daran erinnert, dass manche 



